MIN i5i 



semblables, employer la voie sèche et raddilion du plomb; 

 suivant M. Karsten, il faut préférer celui qui contient un peu 

 d'argent, et en ajouter s'il ne s'en trouvoit pas; on mettra 

 du plomb depuis deux jusqu'càsix fois le poids du minerai, et 

 l'on fondra sous la moufle, dans un creuset brasqué en char- 

 bon. Dans le cas où le minerai contiendroit du soufre et sur- 

 tout de l'arsenic ou de l'antimoine, il recommande de griller 

 avec soin. 



Essai des minerais d'étain. 



§ X. La grande pesanteur spécifique de l'étain oxidé permet 

 d'appliquer le lavage comme moyen d'essai aux roches et aux 

 sables qui le contiennent; lorsqu'on arrive à l'avoir bien pur, 

 il n'y a pour ainsi dire pas besoin d'autre essai , puisqu'il 

 contient 78,67 d'étain métallique. 



L'essai par la voie sèche, des minerais d'étain convenable- 

 ment lavés, se fait dans un creuset brasqué et à une tempéra- 

 ture aussi élevée que celle des essais de fer; en remplissant 

 cette dernière condition , on réussit toujours. 



On a fait usage pendant long-temps , pour ces sortes d'essais , 

 dujlux noir; mais la potasse qu'il contient dissout une trop 

 grande quantité d'oxide d'étain et il y avoit toujours une 

 perte notable sur le métal; il vaut mieux se servir du verre 

 de borax en y ajoutant un peu de poussière de charbon , le tout 

 exactement pulvérisé et mêlé avec le minerai. On doit regar- 

 der l'essai comme bon lorsque le culot d'étain bien réuni est 

 malléable, et que les scories sont bien transparentes et sans 

 mélange de grains métalliques. Suivant M. Lampadinus , on 

 peut employer trois quarts de partie de verre de borax avec 

 un quart de partie de chaux vive. 



L'essai par la voie humide ne paroît pas devoir être re- 

 commandé par aucune considération particulière, relative- 

 ment aux minerais d'étain; mais il est indispensable, pour 

 connoître ce que retiennent, de ce métal, les scories et autres 

 produits de fourneau que l'on abandonne souvent au hasard. 



Essai des minerais de zinc, 



§ XI. L'essai des minerais de zinc, par la voie sèche , consiste à 

 les distiller, après un grillage très-exact s'il s'agit d'un sulfure, 



